Intergranular fracture
انٹرگرانولر فریکچر، انٹرگرانولر کریکنگ یا انٹرگرانولر ایمبریٹلمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب کسی مواد کی اناج کی حدود کے ساتھ دراڑ پھیل جاتی ہے، عام طور پر جب یہ اناج کی حدود کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ عام طور پر دیکھا جانے والا ٹرانسگرانولر فریکچر اس وقت ہوتا ہے جب مادی اناج کے ذریعے دراڑ بڑھتی ہے۔ ایک مشابہت کے طور پر، اینٹوں کی دیوار میں، انٹرگرانولر فریکچر اس فریکچر سے مطابقت رکھتا ہے جو مارٹر میں ہوتا ہے جو اینٹوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے۔ اگر دشمنانہ ماحولیاتی اثر ہوتا ہے اور اناج کے بڑے سائز اور زیادہ دباؤ کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے تو انٹرگرانولر کریکنگ ہونے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت کی ایک وسیع رینج پر انٹرگرانولر کریکنگ ممکن ہے۔ جبکہ ٹرانسگرانولر کریکنگ کو تناؤ کی لوکلائزیشن کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے (جس کے نتیجے میں چھوٹے اناج کے سائز کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے)، انٹرگرانولر فریکچر کو موٹے اناج کے نتیجے میں تناؤ کی ہم آہنگی کے ذریعے فروغ دیا جاتا ہے۔ پھسلنا، یا لچک کا نقصان، اکثر فریکچر موڈ میں ٹرانسگرانولر سے انٹرگرانولر فریکچر میں تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ منتقلی خاص طور پر ناپاک ایٹم کے ٹوٹنے کے طریقہ کار میں اہم ہے۔ مزید برآں، ہائیڈروجن ایمبریٹلمنٹ ایمبریٹلمنٹ کا ایک عام زمرہ ہے جس میں انٹرگرانولر فریکچر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرگرانولر فریکچر مختلف قسم کے مواد میں ہو سکتا ہے، بشمول اسٹیل مرکب، تانبے کے مرکب، ایلومینیم مرکب، اور سیرامکس۔ متعدد جالی کی سمت والی دھاتوں میں، جب ایک جالی ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہوتی ہے، تو فریکچر نئے دانے کی پیروی کرنے کے لیے سمت بدلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دانے کے سیدھے کناروں کے ساتھ کافی جگا ہوا نظر آنے والا فریکچر ہوتا ہے اور چمکدار سطح دیکھی جا سکتی ہے۔ سیرامکس میں، انٹرگرانولر فریکچر اناج کی حدود کے ذریعے پھیلتے ہیں، جس سے ہموار اونچی اونچی سطحیں پیدا ہوتی ہیں جہاں اناج کی آسانی سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ انٹرگرانولر فریکچر کے میکانزم اگرچہ انٹرگرانولر کریکنگ کی شناخت کرنا آسان ہے، لیکن وجہ کی نشاندہی کرنا زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ ٹرانسگرانولر فریکچر کے مقابلے میں میکانزم زیادہ متنوع ہیں۔ کئی دوسرے عمل ہیں جو اناج کی حدود میں انٹرگرانولر فریکچر یا ترجیحی دراڑ کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں: اناج کی حدود کے ساتھ واقع مائکرووائڈ نیوکلیئشن اور انضمام یا دوسرے مرحلے کے ذرات اناج کی حدود میں دراڑ اور اعلی درجہ حرارت کے تناؤ کے پھٹنے کے حالات سے وابستہ گہا کی تشکیل اناج کی حدود میں ناپاک عناصر کی موجودگی کی وجہ سے اور جارحانہ ماحول جیسے گیس ہائیڈروجن اور مائع دھاتوں کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ملحقہ اناج کے درمیان ہم آہنگی۔ اناج کی حدود کے ساتھ کیمیائی تحلیل سے وابستہ تناؤ کی خرابی کریکنگ کے عمل چکور لوڈنگ کے حالات جب مواد میں ملحقہ اناج کے درمیان پلاسٹک کی اخترتی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آزاد سلپ سسٹم کی ناکافی تعداد ہوتی ہے۔ اسے انٹر کرسٹل لائن فریکچر یا گرین باؤنڈری علیحدگی بھی کہا جاتا ہے۔ اناج کے اندرونی حصوں کے مقابلے میں اناج کی حدود کے ساتھ زیادہ تیزی سے پھیلاؤ اناج کی حدود پر تیز نیوکلیئشن اور پریسیپیٹیٹس کی نشوونما، بجھانے کے عمل کے بعد کریکنگ، یا کریک گروتھ، انٹرگرانولر فریکچر کی ایک اور مثال ہے اور تقریبا ہمیشہ انٹرگرانولر عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ بجھانے کے کریکنگ کے اس عمل کو کمزور اناج کی حدود اور بڑے اناج کے سائز سے فروغ ملتا ہے اور اضافی طور پر درجہ حرارت کے میلان سے متاثر ہوتا ہے جس پر بجھانا ہوتا ہے اور تبدیلی کے دوران حجم میں توسیع ہوتی ہے۔ توانائی کے نقطہ نظر سے، انٹرگرانولر کریک کے پھیلاؤ سے خارج ہونے والی توانائی گریفتھ تھیوری کی پیش گوئی سے زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کریک کو پھیلانے کے لیے اضافی توانائی کی اصطلاح اناج کے باؤنڈری میکانزم سے آتی ہے۔ انٹرگرانولر فریکچر کی اقسام کو درج ذیل میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے: ڈمپلڈ انٹرگرانولر فریکچر میں ایسے معاملات شامل ہوتے ہیں جن میں اناج کی حدود میں مائکرووائڈ کولیسنس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کریپ کیوٹیشن یا اناج کی حدود میں نیوکلیئشن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے فریکچر کی خصوصیت سطح پر ڈمپل ہوتی ہے۔ ڈمپلڈ انٹرگرانولر فریکچر عام طور پر کم میکروسکوپک ڈکٹیلٹی کا باعث بنتا ہے، جب زیادہ میگنیفیکیشن (1000 سے 5000x) پر مشاہدہ کیا جاتا ہے تو اناج کے پہلوؤں پر ڈمپلڈ ٹوپولوجی ظاہر ہوتی ہے۔ اناج کی حدود میں جذب ہونے والی نجاست ڈمپلڈ انٹرگرانولر فریکچر کو فروغ دیتی ہیں۔ انٹرگرانولر بریٹل فریکچر میں ایسے معاملات شامل ہوتے ہیں جن میں اناج کی سطحوں پر ڈمپل نہیں ہوتے ہیں جو مائکرووائڈ ہم آہنگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس طرح کے فریکچر کو پلاسٹک کی پیداوار سے پہلے فریکچر کی وجہ سے ٹوٹنے والا کہا جاتا ہے۔ وجوہات میں اناج کی حدود میں ٹوٹے ہوئے دوسرے مرحلے کے ذرات، اناج کی حدود میں نجاست یا ایٹم کی علیحدگی، اور ماحولیاتی مدد سے ٹوٹنے شامل ہیں۔ انٹرگرانولر تھکاوٹ فریکچر میں ایسے معاملات شامل ہوتے ہیں جن میں انٹیگرانولر فریکچر سائیکلک لوڈنگ، یا تھکاوٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس مخصوص قسم کے انٹرگرانولر فریکچر کا تعلق اکثر نامناسب مواد کی پروسیسنگ یا سخت ماحولیاتی حالات سے ہوتا ہے جہاں اناج شدید طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلند درجہ حرارت (کریپ) پر لگایا جانے والا دباؤ، اناج کی حدود میں بارش، تھرمل ٹریٹمنٹ جس کی وجہ سے اناج کی حدود میں علیحدگی ہوتی ہے، اور اناج کی حدود کو ماحول کی مدد سے کمزور کرنا انٹرگرانولر تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ سالیوٹس اور نجاستوں کا کردار کمرے کے درجہ حرارت پر، انٹرگرانولر فریکچر عام طور پر تبدیل شدہ ہم آہنگی سے وابستہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اناج کی حدود میں سالیوٹس یا نجاستوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ انٹرگرانولر فریکچر کو متاثر کرنے کے لیے جانے جانے والے سالیوٹس کی مثالیں سلفر، فاسفورس، آرسینک، اور خاص طور پر اسٹیل میں اینٹیمنی، ایلومینیم مرکب میں لیڈ، اور متعدد ساختی مرکب میں ہائیڈروجن ہیں۔ اعلی نجاست کی سطحوں پر، خاص طور پر ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کے معاملے میں، انٹرگرانولر فریکچر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن جیسے سالیوٹس کو تناؤ سے پیدا ہونے والی خالی جگہوں کی کثافت کو مستحکم کرنے اور بڑھانے کے لیے قیاس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اناج کی حدود میں مائیکرو کریک اور مائیکرو وائڈز ہوتے ہیں۔ اناج کی باؤنڈری اورینٹیشن انٹرگرانولر کریکنگ کا کردار دو اناج کے درمیان مشترکہ باؤنڈری کی رشتہ دار واقفیت پر منحصر ہے۔ انٹرگرانولر فریکچر کا راستہ عام طور پر سب سے اونچے زاویے والے اناج کی حد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مطالعہ میں، یہ دکھایا گیا کہ حد کی قسم سے قطع نظر، 20 ڈگری تک کی غلط سمت کے ساتھ حدود کے لیے کریکنگ کی نمائش کبھی نہیں کی گئی۔ بڑے زاویوں پر، پھٹے ہوئے، غیر ٹوٹے ہوئے اور مخلوط رویے کے بڑے علاقے دیکھے گئے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اناج کی باؤنڈری کریکنگ کی ڈگری، اور اس وجہ سے انٹرگرانولر فریکچر کا تعین بڑی حد تک باؤنڈری پوراسیٹی، یا جوہری غلط فٹ کی مقدار سے ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرانسگرانولر فریکچر انٹرگرانولر کٹاؤ کرسٹلائٹ حوالہ جات مواد کی گرینولرٹی فریکچر میکانکس